148 



F. W. Dafert tt. R. Mi kl a uz. 



betrug der Verlust an organischer Substanz 25-13 7o- Ifn folgenden seien die Ergebnisse der Elementar- 

 analyse, bezogen auf die vorhandene organische Substanz, angeführt: 



Ausgangsmaterial 



Behandlung 



Mittlere Elementarzusammensetzung in 0^0 



Atomverhältnis 



C 



H 



Ol 



C 



H 



02 



Steinkohle 

 A 



unbehandelt 



82- 56 



4-83 



12-61 



8-730 



6-128 







11/2 Monate lang 

 behandelt 



75-50 



4-39 



20-11 



5-006 



3-493 







21/2 Monate lang 

 behandelt 



70-75 



3-89 



25-36 



3-720 



2-455 





Steinkohle 

 B 



unbehandelt 



80-41 



4-83 



14-76 



7-264 



5-235 







2 Monate lang 

 behandelt 



73-72 



4-38 



21-90 



4-489 



3-200 







5 Monate lang 

 behandelt 



66-76 



3-88 



29-36 



3-032 



2-114 





Anthracit 



unbehandelt 



92-35 



3-24 



4-41 



27-925 



11-756 







21/2 Monate lang 

 behandelt 



84-21 



2-95 



12-84 



8-744 



3-676 





















Die analytische Verfolgung der Veränderungen, die der Graphit erleidet, bot so große technische 

 Schwierigkeiten, daß wir von ihr absahen. Kurz erwähnt sei jedoch das eigenartige Verhalten ver- 

 schiedener Graphitsorten zur Chromsäure-Schwefelsäure-Mischung. Verrührt man 3 bis 4 g der fein- 

 gepulverten Substanz mit soviel Säure, daß ein ganz dünnflüssiger Brei entsteht, und überläßt diesen sich 

 selbst, so kann man bei manchen Graphitsorten nach zwei- bis dreitägiger Einwirkung ein Erstarren 

 des Gemenges zu einer steifen Gallerte und gleichzeitig ein teilweises Verschwinden der freien Chrom- 

 säure bemerken. Fein geschlemmter Graphit aus Budweis zeigte diese Reaktion äußerst'schön, ebenso 

 Ceylongraphit, dagegen lieferte ein Graphitmuster aus Mühldorf an der Donau keine Gallerte. Die Sus- 

 pension wurde in diesem Falle nur etwas dickflüssiger. Es handelt sich dabei offenbar um denselben 

 Vorgang, den Brodie ^ bereits beschrieben hat; nur ließ dieser Forscher die Oxydationsmittel, Mischungen 

 von Schwefelsäure mit Salpetersäure, Kaliumchlorat oder Kaliumchromat, in der Wärme einwirken und 

 erhitzte dann die ausgewaschenen Produkte. Die entstandene Gallerte bildet nach dem Verdünnen mit 

 Wasser eine feine Suspension, die wir leider nicht zu filtrieren vermochten. Es bleibt daher die interessante 

 Frage, ob sich der Graphit etwa durch Sauerstoffeintritt chemisch verändert hat, vorläufig offen. 



Das Studium der Verschiebungen, die das Atomverhältnis bei den verschiedenen Materialien unter 

 dem Einfluß des Säuregemisches erleidet, lehrt: 



1. Daß die Phytomelane keine Ähnlichkeit mit Steinkohle und Anthracit haben. Jene 

 sind unveränderlich, diese werden langsam in, verglichen mit der ursprünglichen Substanz, kohlenstoff- 

 und wasserstoffärmere Körper verwandelt. Bei den Steinkohlen gelangten wir schließlich zu Reaktions- 

 produkten, die ihrer Zusammensetzung nach mit den Phytomelanen in Beziehung gebracht werden 

 könnten. Zugunsten einer solchen, wenn auch nur generellen Beziehung sprach die Erwägung, daß die 

 Phytomelane offenbar die unter den gegebenen Verhältnissen höchste erreichbare Oxydationsstufe einer 



1 Einschließlich geringer Mengen Stickstoff. 



2 Der vorhandene Stickstoff als Sauerstoff in Rechnung gestellt. 



3 Annales de Chimie et de Physique, 45 (1855), p. 351. 



